( i478 ) 

 simultanées sur la production des prismes dans une branche et des octaè- 

 dres dans l'autre, les conditions extérieures étant identiques. Eu com- 

 parant les nombres ainsi obtenus dans les circonstances diverses que j'ai 

 indiquées précédemment, ou trouve que la durée de la solidification des 

 octaèdres est, en valeur absolue, beaucoup plus longue que celle des 

 prismes; elle est souvent supérieure à loo fois, et ce n'est que dans des cas 

 particuliers qu'elle descend à aS fois cette quantité. 



» En déterminant la solidification du soufre dans des conditions parti- 

 culières, j'ai reconnu la production de cristaux dont la vitesse d'allon- 

 gement est différente de celles que présentent, dans les mêmes conditions, 

 les prismes et les octaèdres. Cette circonstance attira mon attention, et 

 l'étude de leur allongement me montra que, dans tous les cas, la durée de 

 leur solidification, quelle que fût sa valeur absolue, était toujours intermé- 

 diaire entre celles que présentent les prismes et les octaèdres : il y avait 

 lieu de rechercher si j'étais en possession d'une nouvelle variété cristal- 

 lisée du soufre. Or, si l'on songe à la multiplicité des circonstances qui, 

 comme je l'ai établi précédemment , fout passer la durée de la solidification 

 des deux variétés connues du soufre par des valeurs variant dans des limites 

 extrêmement étendues, de i à 75 par exemple, dans le cas des octaèdres, 

 la mesure de cette durée pour les cristaux qui me semblaient nouveaux 

 devait être considérée comme ne fournissant qu'un caractère distinctif 

 d'une valeur discutable. Pour mettre hors de doute l'individualité de ces 

 cristaux, j'ai eu recours à un artifice qui élimine l'incertitude provenant de 

 l'influence des conditions extérieures; il consiste à faire naître simulta- 

 nément, dans diverses régions d'un même tube, les trois variétés cristal- 

 lines et à en suivre l'accroissement : la forme sous laquelle se présentent 

 les nouveaux cristaux facilite du reste l'expérience. 



» Ils ont, en effet, la forme de longues baguettes prismatiques d'un 

 éflat nacré qui, au lieu de croître de quantités peu différentes suivant les 

 trois dimensions, comme les octaèdres et les prismes ordinaires, se déve- 

 loppent beaucoup plus vite dans le sens de la longueur que dans le sens 

 transversal : il eu résulte que, même dans les tubes dont le diamètre n'at- 

 teint pas 2°"", un cristal s'allonge à partir du point où il a pris naissance, 

 et il peut avoir une longueur de plusieurs centimètres avant que, par l'ac- 

 croissement de ses dimensions transversales, il remplisse le tube. Cela 

 posé, voici comment on peut faire naître les cristaux et en mesurer l'al- 

 longement. Dans une des branches d'un tube eu U gradué et contenant 



